— 298 — 



tando gradatamente la forza, sia sopprimendo volta per volta il carico e sosti- 

 tuendone uno maggiore, ed i punti del diagramma su cui si cade sono quelli 

 della curva caratteristica ('); mentre se dal principio si è esercitata sul 

 corpo la forza massima, si perviene a punti che hanno, per carichi uguali, 

 posizione ben differente, trovandosi questi ultimi ad un dipresso sulla curva 

 che rappresenta il passaggio da zero a P nel ciclo di massima ampiezza. 



« Il sig. 0. Thompson (-) trova che l'ottone sottoposto a stiramento, al 

 pari degli altri metalli da lui studiati, presenta a partire dallo stato iniziale 

 cedevolezza crescente anco per le più piccole forze, ed in base ai risultati 

 ottenuti ricava la legge che segue il modulo di elasticità. La formula cui 

 egli perviene ritengo possa aver valore per il campione esaminato o per 

 quelli che si trovassero nelle stesse condizioni, poiché i fili da lui adoperati, 

 essendo per il passaggio alla filiera deformati in modo permanente, non per- 

 mettono di giungere a risultati di indole generale. 



Non è detto in quel lavoro quali erano gli accorciamenti del corpo 

 tornando dal carico massimo a zero^ in quanto l'esame dell'autore non si 

 estende a processi in questo senso; si nota solo che non appariscono col ri- 

 torno al peso tensore primitivo allungamenti residui. Ma ciò non è una prova 

 che si sia operato con sostanze in condizioni perfettamente normali, anzi dà 

 una conferma del fatto che il Thompson partiva dallo Uato deformato. 



Cicli bilaterali. — Abbiamo ancora per i cicli bilaterali molta ana- 

 logia coi fenomeni del magnetismo, come si rileva dalle annesse tabelle e dalla 

 figura che ritrae il comportamento della O12 ricotta. 



FiG. 2. 



(') V. Nota preceden e, p. 252. - (2) Wied. Ann. XLIV, p. 555, 1881. 



